Бондарная посуда на ремесленном дворе
Секреты ремесла
Александр Юделевич

© Александр Юделевич, 2024

ISBN 978-5-0064-4787-5

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

клёпка бондарная – угол выставляем на торце под клин круглая бочка!

Материал может быть различный, практически любой. Просто получится различный результат, лишь бы он понравился мастеру.

Для изготовления бондарного бочонка нам потребуется расходный материал. Это будут такие клёпочки. Соответственно, высота и ширина, и толщина должны соответствовать назначению нашей бочки.

Они ещё не стали деловыми стволами. Такие, например, которые у меня остаются от русских лечебных лаптей. Вот толщиной с руку, миллиметров 50—60 70. Зато они примаслойные и без Сучков. Выбираем такой прогончик и заготавливаем. Как правило, много нам не надо, лишь бы хватило на одну бочечку.

Я брал в своё время доски от паллет, за неимением большего. В принципе, можно брать молодые тычинки деревьев, которые идут на очистку леса.

Ну мы возьмём для обучения обрезки досок от просто упаковки, которая использовались при упаковке оборудования. Хорошая доска тридцатка. Мы её по высоте нарежем, уже выровняем, откалибруем.

Клёпочку мы сначала берём и на фуганке прогоняем сначала базу, то есть вот эту плоскую делаем сторону, которая будет наружная у нас сторона бочки.

Как правило, и производственные доски с пилорамы, и стволы тычинок из дикого леса, поэтому различная ширина клёпок у нас будет обрабатываться и пойдёт в дело и будет применённо в нашем изделии.

Наберём достаточное количество, чтобы набрать остов, и ещё чтобы в запасе у нас оставались клёпки. Они могут быть различной ширины, потому что не все наши заготовки одинаковые.

Мы её строгаем на фуганке и создаём плоскость по всей длине.

и нам нужно сделать под клин один конец

Затем нам надо на линейке, в которую будет упираться наша клёпка, выставить угол наклона, чтобы обработать края нашей клёпки, которыми она будет стыковаться с соседней кнопкой.

Вот такой двойной у нас идёт срез подскос, двойной угол, короче, один раз мы загибаем, а потом ещё второй раз. И за счёт

Для этого нам нужно нашу линеечку наклонить под углом, который определяется шириной клёпки и диаметром нашей будущего бондарки. То есть вот этот угол, который создаст вот этот вот угол острый, который создаст нам вот этот треугольник с такими сторонами.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.